[81] Geologische Aufnahme im nördlichen Abhang der Presanellagruppe. 485 



Oxydationsgemisch, welches Graphit zu Graphitsäure oxydiert (Brodie ^). 

 Graphit wird von einem Gemisch von Kaliumchlorat und Salpeter- 

 säure in Graphitsäure übergeführt, Diamant bleibt ganz unverändert, 

 amorpher Kohlenstoff wird darin vollständig gelöst. 



So lautet die Definition von Moissan: Graphit ist eine 

 meist kristallisierte Modifikation des Kohlenstoffes, 

 deren Dichte nahe b e i 2-2 1 i e g t und die bei Behandlung 

 mit einem Oxydationsgemisch von Kaliumchlorat und 

 Salpetersäure ein leicht zu erkennendes Graphitoxyd 

 liefert 2). 



Sowohl die natürlichen als die künstlichen Graphite können 

 kristallinisch oder amorph sein. Das geht aus den Unter- 

 suchungen von Moissan hervor. Es werden im nachstehenden seine 

 Angaben kurz angeführt. 



Natürliche Graphite. 



Graphit von Borowdale (Cumberland) bildet kompakte 

 Stücke von amorpher, nicht blättriger Struktur. Gibt die Graphitsäure- 

 reaktion. 



Graphit von South (Australien). Sehr unreiner Graphit der 

 unter der Lupe keine sichtbare Kristallisation erkennen last. Gibt 

 die Graphitsäurereaktion. 



Graphit von Korsok (Grönland). Kompakte Stücke von 

 blättriger Struktur ohne deutliche Kristallisation. Asche 17'9%. Gibt 

 Graphitoxyd. 



Graphit aus einem amerikanischen Pegmatit. Bildet 

 große sechsseitige Blätter und ist gegenüber Quarz und Feldspat 

 hydiomorph. Liefert Graphitoxyd. 



Eisen von Kendall County in Texas. Amorpher Kohlen- 

 stoff, der von dem Oxydationsgemisch ziemlich schwer angegriffen wird. 

 Liefert keine Spur von Graphitoxyd. 



Brauner faseriger Kohlenstoff aus den Eisen von New- 

 stead in Roxburgshire (Schottland). Gibt nach dreimaliger Behandlung 

 Graphitoxyd. 



Deesit der Sierra de Deesa in Chile. Eine schwarze, wenig 

 dichte Substanz die amorphe Stücke mit dem Glänze von Graphit ent- 

 hielt. Wird schon bei der ersten Behandlung mit dem Oxydationsge- 

 misch in Graphitoxyd überführt; sie besteht vollständig aus graphi- 

 tischem Kohlenstoff'. 



Eisen von v i f a c k. Erste Proben : Amorphe Kohle von un- 

 regelmäßiger Form, matter Farbe und einer Dichte unter 2. Nach 

 mehrmaliger Einwirkung des Gemisches wird sie vollständig aufgelöst. 

 Zweite Probe: Liefert Graphitoxyd. 



') Brodie, On tlie atomic Weigth of Graphite. Phil. Trans. 1859. 249—259. 

 Note sur iin nouveau procede pour la pourification et la dcsagrögation du Graphite. 

 Annales de Chimie et phys. XLV, 1855, pag. 324 — 353. Vgl. auch Journ. d. Pharm. 

 XXIX, 1856, pag. 52; Liebigs Annal. XCVII. 1856, pag. 128. 



F. Gottschalk, Beiträge zur Kenntnis der Graphitsäure. Journ. f. prakt. 

 Chem. 1865, Bd. 85, pag. 321. 



^) Moissan, Der elektr. Ofen, pag. 64 u. 102. 



Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt, 1906, 56. Bd., 3. u. 4. Hft. (Dr.G. B. Treuer.) 64 



